## Analisa Mampu Redam Komposit Polyester Berpenguat Limbah Filter Rokok
Muhammad Mirdhad Prayudhi 1) , Samhuddin 2) , Prinob Aksar 3)
¹ Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, Universitas Haluoleo, Kendari, Indonesia 2,3 Dosen Jurusan Teknik Mesin, Universitas Haluoleo, Kendari, Indonesia
Corresponding Author: Prinobaksar@uho.ac.id Article Info

## Abstrak
Available online September 23, 2023 Limbah yang sering kita jumpai dengan mudah yaitu limbah dari filter rokok, salah satu contoh pemanfaatannya  yaitu  pemanfaatan  limbah  filter  rokok  filter  sebagai  bahan  campuran komposit, penelitian bertujuan untuk mengetahui komposisi campuran komposit berpenguat limbah  filter  rokok  terhadap  intensitas  bunyi  dan  koefisien  penyerapan  bunyi,  Metode penelitian yaitu dengan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan kemudian produksi atau pembuatan komposit dengan fraksi 30%:70%, 44%:56%, dan 51%:48%, untuk mencari fraksi komposit terbaik terhadap nilai intensitas bunyi dan nilai koefisien penyerapan bunyi, material komposit  dengan  frekuensi  510  Hz  mendapatkan  nilai  intensitas  bunyi  tertinggi  yaitu  pada fraksi 30%:70% sebesar 104,867 dBa dan terendah pada fraksi 51%:49% yaitu 96,676 dBa, dan koefisien penyerapan bunyi tertinggi yaitu fraksi 51%:49% sebesar 0,196 dan terendah pada fraksi 30%:70% yaitu 0,129, bahwa semakin kecil fraksi serat material akustik limbah filter rokok maka semakin tinggi koefisien penyerapan bunyi yang dihasilkan. Nilai koefisien penyerapan bunyi yang terbaik diperoleh pada material akustik dengan fraksi  51%:49% frekuensi 510 Hz yaitu 0,196.
Kata kunci : Akustik, Kebisingan, Komposit, Limbah, Rokok,

## Abstract
Wastes  that  we  often  encounter  easily  is  waste  from  cigarette  filters,  one  example  of  its utilization is the utilization of wast .filter. filter cigarettes as a composite mixture, by utilizing materials originating from waste which are easy to obtain by utilizing cigarette filter waste as a  sound  absorbing  material.  this  study  aims  to  determine  the  composition  of  the  composite mixture reinforced by cigarette filter waste on sound intensity and sound absorption coefficient. The production method is with a fraction of 30%: 70%, 44%: 56%, and 51%: 51%, which is the best composite fraction with respect to sound intensity values and sound absorption coefficient values, composite materials with a frequency of 510 Hz get sound intensity values the highest is the 30%:70% fraction of 104,867 dBa. and the lowest is the 51%:49% fraction, which is 96.676 dBa,  and  the  highest  sound  absorption  coefficient  is  the  51%:49%  fraction  of  0.196  and  the lowest is the 30%-70% fraction, namely 0.129, so it can be concluded that the smaller the fiber fraction  of  the  acoustic  material  of  cigarette  filter  waste,  the  higher  the  sound  absorption coefficient produced. The best sound absorption coefficient value is obtained for the material acoustic with a fraction of 51% :51% frequency of 510 Hz which is 0.196.
Keywords: Acoustic, Boko, Composite, Noise, Waste.

## 1. Pendahuluan
Sekarang  ini  persoalan  limbah  di  sekitar lingkungan  kita  masih  sangat  mengkhawatirkan, baik itu limbah rumah tangga, limbah industri, dan lain sebagainya. Salah satu limbah yang sering kita jumpai  dengan  mudah  yaitu  limbah  dari  filter rokok.  Meningkatnya  jumlah  limbah  filter  rokok hari  demi  hari  dan  tidak  adanya  tempat
penampungan  atau  pemanfaatan  limbah  filter rokok  akan  menyebabkan  pencemaran  di lingkungan [1]. Sehingga Pemilihan material limbah filter  rokok  sebagai  alternatif  pengganti  serat sintetis  memiliki  peran  dalam  menanggulangi masalah  limbah  yang  ada  di  Indonesia  [2], Indonesia  juga  yang  merupakan  produsen
ENTHALPY: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin
Journal homepage: http://ojs.uho.ac.id/index.php/ENTHALPY
tembakau  terbesar  keenam  didunia,  dengan produksi tembakau global sebesar 1,91% [1].
Salah  satu  contoh  pemanfaatannya  yaitu pemanfaatan  limbah  filter  rokok  filter  sebagai bahan  campuran  komposit  [2].  Komposit  pada umumnya  adalah  kombinasi  suatu  material  yang terbentuk  dari  dua  atau  lebih  material  yang menghasilkan  material  baru  yang  lebih  baik  dan kuat dari filler material pembentuknya [3]. Semakin mahalnya harga barang termasuk peredam bunyi, maka  masyarakat  berupaya  untuk  mencari alternatif  lain  dengan  memanfaatkan  bahan  yang berasal  dari  limbah  yang  mudah  didapatkan dengan  cara  memanfaatkan  limbah  filter  rokok sebagai bahan peredam bunyi [4].
Material  akustik  adalah  material  yang  dapat mengabsorbsi  gelombang  bunyi  datang  dengan kemampuan  daya  serap  yang  berbeda-beda. Koefisien  absorbsi  bunyi  ditentukan  oleh  ukuran serat,  lubang,  porositas  dan  rongga.  Koefisien absorbsi bunyi tinggi biasanya dimiliki oleh material yang  tidak  keras  namun  tegas  [5].  Berdasarkan uraian  di  atas,  maka  dalam  penelitian  ini  akan menggunakan  filter  rokok  dengan  rumusan masalah,yaitu:  Bagaimana  pengaruh  komposisi campuran komposit berpenguat limbah filter rokok terhadap  intensitas  bunyi;  Bagaimana  pengaruh komposisi campuran komposit berpenguat limbah filter rokok terhadap koefisien penyerapan  bunyi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh komposisi campuran komposit berpenguat limbah filter rokok terhadap intensitas bunyi; dan untuk mengetahui pengaruh komposisi campuran komposit berpenguat limbah filter rokok terhadap koefisien penyerapan bunyi.

## Komposit
Komposit  adalah  suatu  material  yang terbentuk  dari  kombinasi  dua  atau  lebih  material pembentuknya  melalui  campuran  yang  tidak homogen,  dimana  sifat  mekanik  dari  masing- masing material pembentuknya berbeda [6];[7].

## Filter Rokok
Limbah  filter  rokok  merupakan  suatu  limbah yang sulit untuk didaur ulang [8]. Filter rokok filter memiliki  bahan  dasar  kapas  yang  ringan,  berpori dan  mudah  menyerap  [2].  Kandungan  di  dalam limbah  filter  rokok  tersebut  berupa  polimer selulosa  asitate  yang  memiliki  sifat  termoplastik, yang  berkaitan  dengan  plasticizers,  yang  tahan terhadap panas dan tekanan [9].
Bunyi
Bunyi  mempunyai  dua  definisi,  yaitu  secara fisis  dan  fisiologis.  Secara  fisis  bunyi  adalah penyimpanan  tekanan,  pergeseran  partikel  dalam medium  elastic  seperti  udara.  Secara  fisiologis bunyi adalah sensasi pendengaran yang disebabkan secara fisis. Penyimpangan ini biasanya disebabkan  oleh  beberapa  benda  yang  bergetar, misalnya dawai gitar yang dipetik, atau garpu tala yang  dipukul  [4].  Bunyi  juga  merupakan  sesuatu yang disampaikan dari suatu benda yang bergetar. Benda  yang  menghasilkan  bunyi  disebut  sumber bunyi.  Sumber  bunyi  yang  bergetar  akan menggetarkan atom-atom udara di sekitarnya [10].

## Intensitas Bunyi
Gelombang  bunyi  merupakan  gelombang longitudinal  yang  terjadi  karena  perapatan  dan peregangan  dalam  medium  gas,  cair,  dan  padat. Gelombang  itu  dihasilkan  ketika  sebuah  benda yang  digetarkan  dan  menyebabkan  gangguan kerapatan  medium  yang  dilewati  dengan  arah penjalaran  gelombang  tersebut.  Intensitas  bunyi didefinisikan sebagai laju aliran energi (daya) suara yang  menembus  tiap  satu  satuan  luas  pada  jarak tertentu [3].

## Peredam Bunyi
Peredam  atau  silencer  adalah  perlengkapan alat  yang  berfungsi  untuk  meredam  atau memperkecil ukuran kekuatan suara dari keributan yang  terjadi  [11].  Peredam  diidentikkan  dengan organ  pendengaran,  suara  atau  ilmu  suara. Kerangka  penyembunyian  suara  dalam  suatu ruangan adalah kondisi ruangan yang mempengaruhi  sifat  suara  yang  terjadi  di dalamnya.  Peredam  di  ruangan  ini  sendiri  sering dikaitkan dengan hal-hal penting seperti perubahan  padat  karena  pantulan  dan  juga penghalang dengan kejernihan suara dari ruangan yang berbeda [12].

## Koefisien Penyerapan Bunyi
Penyerapan energi bunyi oleh material berarti perubahan energi bunyi menjadi energi kinetik dan energi  kalor.  Material  lunak  berpori  mudah bergetar.  Energi  bunyi  yang  diterima  berubah menjadi  energi  kinetik  bagi  pergerakan  getaran tersebut, sehingga absorber memiliki kemampuan tinggi  dalam  menyerap  bunyi.  Energi  kalor terbentuk  karena  adanya  gesekan  antarmolekul saat  bergetar.Untuk  menghitung  serapan  bising dari material perlu adanya pengujian, alat uji yang digunakan adalah Kundts Tube Impedance. Alat ini berbentuk  pipa  sebagai  pengisolasi  suara  dengan
beberapa  perangkat  lain  yang  membantu.  Prinsip kerja  alat  ini  adalah  bunyi  dari  speaker  dialirkan dalam pipa, dimana diujung pipa terdapat material peredam yang akan menyerap bunyi dari speaker [4].
Penyerapan  bunyi  merupakan  pergantian tenaga  atau  energy  bunyi  menjadi  sesuatu bentuklain, umumnya panas kala melewati sesuatu bahan ataupun ketika menumbuk suatu permukaan.  Jumlah  panas  yang  dihasilkan  pada pergantian tenaga maupun energi ini sangat kecil, sebaliknya  kecepatan  perambatan  gelombang bunyi  tidak  dipengaruhi  oleh  penyerapan  [6]. Prinsip  penyerapan  bunyi  (acoustic  absorption) terjalin pada saat material kehabisan energi ketika suatu gelombang bunyi menabrak serta dipantulkan  dari  sesuatu  permukaan  benda ataupun barang [13]. Bila sesuatu gelombang bunyi menimpa atau mengenai ssuatu permukaan bahan, hingga bunyi tersebut hendak dipantulkan, diserap serta  ditransmisikan.  Besarnya  tenaga  yang dipantulkan, diserap ataupun diteruskan tergantung tipe dan sifat dari material tersebut [8]. Bagus  tidaknya  serapan  dari  suatu  material ditentukan  oleh  koofisien  penyerapan  bunyi/NAC ( Noise  Absorption  Coefficient )  material  tersebut. Meskipun  karakteristik  tidak  berubah,  koefisien serap suatu material dapat berubah menyesuaikan dengan frekuensi bunyi yang datang [4].

## Uji Peredam Suara
Uji peredaman suara adalah percobaan untuk memilih selang bahan dalam membatasi suara atau mengurangi kekuatan suara yang melewati bahan selang dari sumber suara. Bahan yang dibuat harus memiliki pilihan untuk meredam suara dari sumber suara untuk menentukan tingkat kapasitas material yang akan digunakan sebagai bahan selang suara. Kedap suara berguna untuk mengurangi suara yang mengganggu dari ruangan yang berbeda dan juga berguna  untuk  bekerja  pada  sifat  suara  ruangan yang  sebenarnya  sehingga  tidak  mengganggu ruangan lain dan berpusat di sekitar ruangan yang sebenarnya.  Bahan  atapun  yang  dibuat  sebagai benda  uji  selang  bunyi  dipasang  antara  sumber bunyi  dan  penangkap  bunyi  seperti  halnya pengukur  bunyi  yang  dapat  diselesaikan  melalui benda penilaian selang bunyi. Sumber suara yang ditransmisikan  harus  memiliki  opsi  untuk mengatasi  frekuensi  berbeda  yang  secara  teratur muncul di iklim  umum sesuai motivasi di  balik  uji peredam suara [14].
Metode Pengukuran Bunyi
Sejumlah teknik pengukuran dapat digunakan untuk  mengukur  serapan  dari  material  penyerap. Dalam  pengukuran  serapan  terdapat  koefisien absorpsi  ( 𝛼 ),  koefisien  refleksi  (R),  dan  impedansi permukaan  (Z).  Teknik  pengukuran  bunyi  dibagi menjadi  3  kategori  yaitu:  metode  gaung ( reverberant  field  methods ),  metode  secara langsung  ( direct  methods ),  metode  tabung impedansi ( impedance tube methods ) [3].

## 2. Metode Penelitian
Penelitian dilakukan di Labolatorium Material dan  Teknologi  Mekanik  dan  Labolatorium  Sistem Tenaga Listrik Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Kendari.  Alat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini yaitu: Cetakan, gerinda, timbangan, jangka sorong, dan  gelas  ukur.  Bahan  yang  digunakan  pada penelitian  ini  yaitu:  Limbah  filter  rokok,  resin, katalis,  dan mirror  glaze .  Bahan  uji  penelitian dibuat dengan penguat limbah filter rokok dengan fraksi  30%,  44%,  51%  dan  matriks  resin  polyester 98% dari 70%, 98% dari 56%, 98% dari 51% dengan campuran 2% dari 70%, 2% dari 56%, dan 2% dari 51%  katalis  pada  resin  polyester,  yang  dan perendaman filter rokok dalam larutan alkali NaOh 5%  selama  2  jam,  sehingga  komposit  akustik berpenguat limbah filter rook dengan matrik resin polyester  dapat  dibuat  sesuai  fraksi  yang  telah ditentukan.

## Metode Produksi Penelitain
Metode  produksi  yaitu  dengan  fraksi 30%:70%,  44%:56%%,  dan  51%:49%,  yang  diteliti adalah  fraksi  komposit  terbaik  terhadap  nilai intensitas  bunyi  dan  nilai  koefisien  penyerapan bunyi.

## Rumus Persamaan
Untuk  menghitung  fraksi  dalam  komposit menggunakan persamaan [1]:
V =  % 𝑥 𝑣 𝑐 𝑥 𝜌                                                         (1) Dimana:
%   = jumlah komposisi (gr) vc  = volume komposit (cm 3 ) ρ = Densitas (gr/cm 3 ) v  = Volume (gram) Untuk menghitung nilai intensitas bunyi pada persamaan [2]:
I = 𝜔 4𝜋𝑟 2 (2)
Dimana:
I = Intensitas Bunyi (dBa)
ω = Daya Suara (Watt)
r = Jari-Jari Komposit (cm 3 )
Untuk menghitung nilai koefisien penyerapan bunyi pada persamaan [3]:
α = InI 0 − InI x (3)
Dimana:
α = Koefisien Penyerapan Bunyi InI 0 = Intensitas Bunyi Awal (dBa) InI = Intensitas Bunyi Akhir (dBa) x = Tebal Komposit (cm)

## 3. Hasil dan Pembahasan
Intensitas bunyi yang terjadi pada bahan komposit sebagai berikut: (Tabel 1).
Tabel 1. Intensitas bunyi
Intensitas Bunyi
Fraksi Komposit 30%:70%  44%:56%%  51%:49% Rata- Rata 104.867 98.900 96.767 Gambar 1. Hubungan variasi fraksi terhadap nilai intensitas bunyi
Gambar  1  menunjukkan  material  komposit berpenguat  limbah  filter  rokok  dengan  frekuensi 510 Hz mendapatkan nilai intensitas bunyi tertinggi yaitu  pada  fraksi  30%:70%  sebesar  104,867  dBa sedangkan  untuk  nilai  intensitas  bunyi  terendah terdapat pada fraksi 51%:49% yaitu sebesar 96,676 dBa.  Menunjukkan  bahwa  semakin  berkurangnya fraksi  serat  maka  nilai  intensitas  bunyi  akan semakin meningkat hal ini diakibatkan oleh jumlah serat yang semakin berkurang sehingga suara yang melewati  komposit  serat  filter  rokok  tidak  dapat diserap oleh karena itu suara yang dapat melewati komposit  dan  di  tangkap  oleh  sound  level  meter pada  fraksi  30%:70%  lebih  tinggi  di  bandingkan dengan  fraksi  51%:49%.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Valentin  (2021) yang berjudul analysis of the influence of thickness and  density  on  acoustic  absorption  of  materials
made  from  used  cigarette  butts, dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa komposit berpenguat limbah filter rokok dengan peningkatan  densitas  atau  kerapatan  atau banyaknya  jumlah  fraksi  mempengaruhi  tingkat frekuensi  yang  datang  ketika  jumlah  serat ditingkatkan [10].

## Tabel 2. Koefisien pnyerapan bunyi
Koefisien Penyerapan Bunyi Fraksi
Komposit 30%:70%  44%:56%%  51%:49% Rata- Rata 104.867 98.900 96.767
Gambar 2. Hubungan variasi fraksi terhadap nilai koefisien koefisien penyerapan bunyi
Gambar  2  menunjukkan  material  komposit berpenguat  limbah  filter  rokok  dengan  frekuensi 510  Hz  mendapatkan  koefisien  penyerapan  bunyi tertinggi yaitu pada fraksi 51%:49% sebesar 0,196 sedangkan  untuk  nilai  intensitas  bunyi  terendah terdapat pada fraksi 30%:70% yaitu sebesar 0,129. Ini  menunjukkan  bahwa  semakin  berkurangnya fraksi serat maka nilai koefisien bunyi akan semakin menurun hal ini diakibatkan oleh jumlah serat yang semakin  berkurang  didalam  sebuah  komposit dapat  mempengaruhi  penyerapan  suara  yang datang  sehingga  semakin  sedikit  serat  didalam sebuah  komposit  maka  tingkat  penyerapan  pada sebuah  material  komposit  akustik  akan  semakin menurun.  Pada  penelitian  ini  komposit  dengaan tingkat  penyerapan  bunyi  terbaik  terdapat  pada fraksi  51%:49%.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Delly  (2019)  yang  berjudul tentang analisa mampu redam komposit polyester diperkuat  batang  pisang,  hasil  penelian  ini menunjukkan  bahwa  koefien  penyerapan  bunyi tertinggi  terdapat  pada  fraksi  serat  51% mendapatkan nilai sebesar 0,72 dan nilai terendah yaitu 0,54  terdapat pada fraksi serat 30% dengan
104,867 98,900 96,767 90 95 100 105 110 30%:70% 44%:56% 51%:49% N ila i In te n si ta s Komposisi Fraksi 0,103 0,142 0,157 0 0,05 0,1 0,15 0,2 30%:70% 44%:56% 51%:49% Ko e fis ie n P e n ye ra p an B u n yi Komposisi Fraksi
menggunakan  frequensi  440  Hz,  hal  ini menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  persentase fraksi  serat  maka  semakin  tingg  pula  koefisien penyerapan  bunyi.  Pada  tahun  2019  penelitian yang  dilakukan  oleh  Valentin  yang  berjudul variability  and  performance  study  of  the  sound absorption  of  used  cigarette  butts, dalam penelitiannya  menunjukkan  bahwa  penyerapan bahan  berpori  disebabkan  oleh  hilangnya  energi gelombang  suara  karena  partikel  udara  yang bergerak  yang  diinduksi  oleh  gelombang, berinteraksi  dnegan  partikel  tidak  bergerak  atau bahan  berpori.  Dengan  demikian,  penyerapan penyerapan  maksimum  ketika  kecepatan  partikel maksimum  terletak  didlam  bahan  penyerap. Seperti pada filter rokok bahan berpori dihadapkan dengan terminasi kaku dari tabung impedansi, dan didekatkan terminasi kaku ini, terdapat kecepatan partikel minimum dengan maksimum berada pada jarak  tertentu  dari  penghentian  ini.  Dengan demikian,  ketika  kerapatan  atau  jumlah  sampel bertambah, penyerapan suara oleh  material  akan meningkat  dalam  penelitian  ini  kurva  koefisien penyerapan, ditemukan perbedaan yang signifikan secara  statistik  (p,0,001)  menggunakan  ANOVA tentang pengaruh koefisien  penyerapan  terhadap kerapatan material komposit [15]. Penelitian yang dilakukan  oleh  Francisco  J.  G.  C.,  &  Ruben  M.  S. pada tahun 2022 yang berjudul tentang predictiom of sound absoption performance  of fibers  coming from  cigarette  butts  using  a  phenomenological model ,  pada  penelitiannya  menunjukkan  nilai koefisien  serapan  bunyi  mendekati  1,0  dan  rata- rata  antara  0,420  hingga  0,800,  oleh  karena  itu serat  limbah  ini  merupakan  alternatif  dari penyerap berpori tradisonal, terutama terdiri dari serat atau busa seluosa dan resin berbahan dasar minyak bumi [16].
4. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh komposisi campuran komposit berpenguat limbah filter rokok terhadap intensitas  bunyi  terbaik  terdapat  pada  fraksi 51%:49%  dengan  ketebalan  1,2  cm  dan  frequensi 510 Hz mendapatkan nilai sebesar 96,767 dan nilai intesitas  yang  kurang  baik  terdapat  pada  fraksi 30%:70%  dengan  nilai  104,867  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  semakin  banyak  fraksi  serat pada  sebuah  komposit  maka  semakin  kecil  pula nilai  intensitas  yang  dapat  melewati  sebuah material akustik hal ini menunjukkan bahwa suara
yang  datang  tidak  dapat  menembus  material akustik.
Pengaruh  komposisi  campuran  komposit berpenguat limbah filter rokok terhadap koefisien penyerapan  bunyi  terbaik  terdapat  pada  fraksi 51%:49%  dengan  ketebalan  1,2  cm  dan  frequensi 510 Hz mendapatkan nilai sebesar 0,196 dan nilai koefisien  penyerapan  bunyi  yang  kurgan  baik terdapat  pada  fraksi  30%:70%  dengan  nilai  0,129 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin banyak  fraksi  serat  pada  sebuah  komposit  maka semakin  besar  pula  nilai  koefisien  penyerapan bunyi  yang  dapat  diserap  oleh  materal  komposit sebagai  bahan  peredam  akustik,  hal  ini menunjukkan  bahwa  suara  yang  datang  dapat diserap  oleh  material  akustik  komposit  sehingga suara tidak dapat menembus kearah lain.

## Daftar Pustaka
[1]   Arsyad,  M.,  Arsyad  Suyuti,  M.,  Farid  Hidayat, M., & Sahi Pajarrai, A. (2014). Pengaruh Variasi Arah  Susunan  Serat  Sabut  Kelapa  Terhadap Sifat  Mekanik  Komposit  Serat  Sabut  Kelapa. Sinergi , 101-113.
[2]  Brainly,  B.  (2019,  September  9).  Pengertian Analisa. Solusi Buku Sekolah , pp. 1-1.
[3]    Candra, I., Gardjito, E., Cahyo, Y., & Prasetyo, G.  (2019). Pemanfaatan  Limbah  Filter  Rokok Filter  Sebagai  Bahan  Campuran  Ringan Berpori. Kediri: Universitas Kediri.
[4]  Delly,  J.,  Aminur  &  Leo,  L.  (2019).  Analisa Mampu Redam Komposit Polyester Diperkuat Batang  Pisang. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Teknik Mesin , 7-12.
[5]  Firmansyah,  F.  (2020,  Juni  11). Material Testing Laboratory. Jakarta: Detech.
[6]  Hanayu,  H.,  Luigi  Longana,  M.,  Jalalvand,  M., R. Wisnom, M., & Kevin, K. (2015). Daktilitas Semu  Dalam  Komposit  Hybrid  Carbon/Kaca Yang  Bercampur  Dengan  Serat  Diskontinu Yang  Sangat  Selaras. Semarang:  Pusat Komunikasi Sains.
[7]   Aminur., Sudarsono., Sisworo, R.R., Aksar, P., Syah,  C.Y.,  Hamundu,  W.O.N.  {2023).  Studi Sifat Mekanik Komposit Polimer Serat Bambu Dengan  Struktur  Berlapis.  Jurusan  Teknik Mesin SINERGI, pp.65-73.
[8]  Hasan, F., M. Saleh, S., & Anggraini, R. (2018). Dampak  Substitusi  Filter  Rokok  Ke  Dalam Aspal  Penetrasi  60/70  Terhadap  Karateristik Marshall Laston. Jurnal Teknik Sipil , 593-604.
[9]  Hermawan,  D.  (2018).  Analisa  Sifat  Mekanik Serat Kelapa Pada Material Komposit. Skripsi ,
1-69.
[10]  ISO  11656,  1997.  Australian  Standard Acoustical Sound Absorbsi for Use in building- rating of Sound Absorbsi.
[11]  Maeleni,  D.,  Rollastin,  B.,  &  Masdani,  M. (2021). Analisis Kekuatan Impak Pada Material Komposit  Berpenguat  Limbah  Filter  Rokok Sebagai  Bahan  Dasar  Pembuatan  Cangkang Helm. Jurnal  Prossding  Seminar  Nasional Inovasi Teknologi Terapan , 1-7.
[12]  Maloney,  T.M.  1993.  Modern  Partikel  Board and  Dry  Process  Fiberboard  Manufacturing. Miller Freeman, inc San Fransiscoinektika Vol. 13, no. 1 (2018)
[13] Muhajir, M., Alfian Mizar, M., & Agus Sudjimat, D.  (2018).  Analisis  Kekuatan  Tarik  Bahan Komposit  Matriks  Resin  Berpenguat  Serat Alam  Dengan  Berbagai  Varian  Tata  Letak. Jurnal Teknik Mesin , 1-8.
[14]  Nisa, U. (2018). Pembuatan Komposit Material Peredam  Akustik  Berbahan  Dasar  Dari  Serat Sabut  Kelapa,  Pelepah  Pisang,  Lidah  Mertua dan Epoxy Resin. Jurnal Fisika , 1-178.
[15]  Nurin,  F.  (2021,  may  25).  Rokok  Filter  vs Kretek. HelloSehat , pp. 1-1.
[16]  Pawestri,  A.,  Hasanah,  W.,  &  Murphy,  A. (2018).  Studi  Karateristik  Komposit  Sabut Kelapa  Dan  Serat  Daun  Nenas  Sebagai Peredam Bunyi. Jurnal Teknologi Bahan Alam , 112-117.